Um lote homogêneo de madeira (mesma origem) do gênero Pinus foi empregado nesta pesquisa. Por estar a madeira convenientemente estocada, o teor de umidade foi próximo a 12%, porcentagem que é a umidade de equilíbrio higroscópico estabelecida pela norma brasileira NBR 7190 (ABNT, 1997). A partir do lote foram confeccionados 403 corpos de prova com dimensões nominais de 50 mm de espessura, 100 mm de largura e 150 mm de comprimento (Figura 1) para a realização dos ensaios de compressão na direção paralela às fibras. Decidiu-se aumentar significativamente a amostragem para dar maior representatividade aos resultados obtidos, pois é desconhecida a relação entre os parâmetros colorimétricos e as propriedades mecânicas aqui investigadas para a madeira de Pinus.
Os ensaios de compressão paralela às fibras foram realizados na máquina universal de ensaios Amsler, que possui capacidade de carga de 25 t. Iniciou-se a aplicação do carregamento monotônico pela máquina de ensaio com taxa crescente de 10 MPa/min, de acordo com a norma NBR 7190 (ABNT, 1997). O ensaio foi automatizado utilizando-se dois medidores de deslocamentos e uma célula de carga com capacidade de 25 t ligada a um sistema de aquisição de dados (Figura 2). Esse sistema foi configurado para coletar as informações de força e deslocamento a cada 0,5 s.
Figura 2 Equipamento de ensaio de compressão paralela às fibras com corpo de prova, medidores de deslocamentos e célula de carga
A resistência da madeira na compressão paralela às fibras (fc0) é determinada pela relação entre a máxima força de compressão (Fc0,máx) e a área da seção transversal (A), como expressa a Equação 1.